43o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



jour. Parlant du constituant qu'il désignait alors sous le nom de consti- 

 tuant X, il disait : 



Il est caractérisé dans tous les cas par la propriété générale de prendre une colo- 

 ration noire très intense, quand on attaque la surface polie du métal par les réactifs 

 acides les plus faibles employés dans la mélallographie du fer. Ce constituant a reçu 

 suivant les occasions, les noms de trooslite, osrnondite, Iroosto-sorbite et quelquefois 

 même de sorbite (Stead). Ces dilTérenls noms se rapportent surtout aux conditions 

 dillerentes dans lesquelles on l'obtient. 



Trooslite. — Nous appelons troostile le constituant, facilement attaquable 

 par les réactifs micrographiques, qui s'obtient lorsqu'on trempe un acier 

 (préalablement chauffé à une température au moins égale, à celle du point 

 critique Ac,), avec une énergie insuffisante pour obtenir de la martensite 

 pure. Il se présente généralement sous forme de taches à contours arrondis 

 ou quelquefois même bordées d'aiguilles, réparties sur un fond de mar- 

 tensite ou d'austénite. C'est ce constituant qu'on pourrait appeler aussi 

 trooslite de trempe dont nous avons noté la formation au point A. Il corres- 

 pond assez bien à la troostite d'Osmond et à la troosto-sorbite de Kour- 

 batoff. C'est un agrégat ultramicroscopique de carbure de fer et de fer. 



Sorbite. — Nous réservons le nom de sorbite à un constituant chimi- 

 quement et physiquement à peu près identique à celui dont nous venons 

 de parler et qui s'obtient par traitement thermique au-dessous du point 

 critique Ac, d'un acier préalablement trempé. Ce constituant, appelé 

 quelquefois trooslite de revenu, ne diffère guère du précédent que par son 

 mode de formation et son aspect micrographique. Tandis que la trooslite 

 de trempe se présente ordinairement sous forn)e de taches foncées sur fond 

 clair, la troostite de revenu (sorbite) constitue généralement le fond même 

 de la préparation. Elle résulte de la décomposition, in situ, de la marten- 

 site. Sa formation n'a pas de relation avec le point A tel que nous l'avons 

 défini antérieurement. Ce constituant de revenu ainsi défini correspond 

 assez exactement à la sorbite de Stead ('). 



On pourrait même réserver le nom de sorbite au constituant des aciers 

 revenus au voisinage du point critique et de prendre celui à^osmondite pour 

 le constituant beaucoup moins bien foriné qu'on trouve dans les aciers 

 revenus à une température plus basse (3<)o° à 4oo"), suivant la proposition 

 que faisait en 190H M. Le Chatelier. 



(') Soibilic Steel rails [ffon and Sleel Institule, septembie igoS). 



